SÉANCE DU 4 MARS I918. Spl 



11 y a peut-êU'c lieu, à co point de vue, de ne pas négliger ri,r\llueûce de 

 certains gaz qccIus dans les métaux ou alliages fondus sur Icur^ propriétés 

 magnétiques. 



■2. L'étude des alliages spèçiauo' du manganèse nous a monlvé que leurs 

 coefficients d'aimantation, qui ont varié entre -^ ï7.iq~" et 2.59. 10 % sont 

 indépendants du champ magnétique, dont la valeur inférieure était de 

 l'ordre de 32o gauss et dont les valeurs limites étaient dans le rapport de i 

 à 5; ces alliages sont donc paraniagnétiques. 



i" Aciers au man(;am.se. — Le coefficient d'aimantation, peu iniluencé 

 par la proportion de manganèse dans les aciers, est d'autant plus grand 

 que leur teneur en carbone est plus élevée. A teneur égale en carbone, pour 

 un accroissement du titre du manganèse de 10 à 19 pour 100, la variation 

 relative maxima du coefficient d'aimantation est de 19 pour loo, tandis 

 (ju'elle est de 78 pour 100 lorsque, à teneur égale en manganèse, la propor- 

 tion de carbone passe de 0,1 à i pqur loo. 



D'une façon plus générale on peut dire que, pour ces aciers spéciaux, lo 

 coefficient d'aimantation est d'autant plus petit que le rapport du carbone 

 au manganèse est plus grand. 



2° Acijîus .M\^•GA^Ès^;-Ml:ïAl.. — Lorsque l'on compare des aciers renfermant 

 sensiblement la même proportion de carbone et de manganèse et contenant 

 d'autres métaux, on observe toujours une augmentation des propriétés 

 magnétiques des aciers, due à la présence de ces métaux étrangers. 



Aciers man ganèse-nic/:el . — L'addition de nickel (de 2,07 à 19 pour 100) 

 augmente le coefficient d'aimantation d'environ 65 pour 100 de sa valeur. 



Aciers manganèse-tungstène . — Une augmentation de 0,74 pour 100 dang 

 la teneur en tungstène fait croître le coefficient d'aimantation de 38 pour 100 

 environ. 



Acier manganèse-chrome . — Le chrome parait également relever un peu 

 le magnétisme de l'acier au manganèse; une addition de 3,5 pour 100 de 

 chrome correspondrait a une augmentation approximative du coefficient 

 d'aimantation de 10 pour 100. 



Acier manganèse-nickel-cui^re. — La comparaison de deux aciers man- 

 ganèse-nickel ayant même teneur en carbone, manganèse et nickel, mais 



